P 는 강판 의 판 두께 중앙부 에 편석 되 는 경향 이 있 고 , 용접부 를 취화 시킨다 . 0 . 1 ％ 를 초과 하 면 용접부 의 취화 가 현저 해 지 기 때문 에 , 그 적정 범위 를 0 . 1 ％ 이하 로 한정 하 였 다 . P 의 함유량 의 하한 은 규정 하 지 않 지만 , 0 . 001 ％ 미만 으로 하 는 것 은 , 경제 적 으로 불리 하 다 .